标题：混凝土含气量测定仪
英文名称
Concrete air contentmeasuring instrument
适用范围：
《普通混凝土拌和物性能试验方法》GB/T50080-2002  混凝土含气量测定仪[1]　　《普通混凝土外加剂应用技术规范》GB/T50119-2003 
《混凝土拌外加剂》GB/T8076-1997 
《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001 
《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94 
特点：
1。直接读取混凝土含气量测定值，无须绘制曲线，操作简单 
2。耐酸碱腐蚀金属材料，特种密封圈垫，防水，防尘，防爆压力表 
3。体积小，重量轻，内置手泵，便于携带，读值稳定，正确使用无故障 
4。在恶劣施工条件下，减轻操作者劳动强度，提高工作效率，保证工程质量最适合施工现场 
5。高效率使用尺寸：33cm×1150cm　　重量：6.8kg
操作规程
  　　　a、混凝土拌和物均匀装入量钵，用震动后振捣15-30s。 b、刮平混凝土，表面光滑无气泡。
c、盖好钵盖，向量钵内注水至出水口流水，关紧龙头和排气阀。
d、向量钵内打气加压，表压称大于0.1MPa，用微调阀准确到0.1 MPa。
e、按下阀门杆1-2次，测得压力表读数，根据标定曲线测定含气量值A1。
f、用水压法测出集料含气量C。
g、结果计算：A=A1-C
以两次测值平均值为结果，两次测值相差0.2%以上，找出原因重做试验
含气量标定过程
混凝土含气量测定仪技术参数 量钵容积：7升（其内径与深度相等） 含气量量程：≤10% 使用粗骨料的最大粒径：≤40mm
三、混凝土拌和物含气量的测定 
1、用湿布擦净量钵与钵盖内表面，并使量钵呈水 平放置。
2、将新拌混凝土拌和物均匀的装入量钵内，使混 凝土拌和物高出量钵少许。装料时可用捣棒稍加 插捣，装好后，当用振动台（振动台频率50HZ， 空载时振幅0.5±0.1mm）振实时，振动过程中如 混凝土拌和物沉落到低于内口，则应随时添家混 凝土拌和物，振动至混凝土表面平整，呈现釉光 时即停止振动。  不用振动台而换用捣棒捣实时，将混凝土拌和物 分三层装入，每层捣实后约为量钵高度的三分之 一，插捣地层时捣棒应贯穿整个深度。插捣上层 时，捣棒应插入下层10-20mm。每层捣实后，可 把捣棒垫在量钵低部，将量钵左右交替地颠击地 面15次。
3、捣时完毕后，应立即用刮尺刮去表面多余的混 凝土拌和物，表面如有凹陷应予填补，然后用镘 刀抹平，并使其表面光滑无气泡。 
4、擦净量钵和钵盖边缘，将O形橡胶密封圈 （238×8.6）放于钵盖边缘的凹槽内，盖上钵盖 ，用夹子夹紧，使之气密良好，并用水平仪检查 水平。 
5、打开水龙头和出气阀，用注水器从小龙头处往 量钵中注水直至水从气阀口流出，再关紧小龙头 和出气阀。 6、关好所有的阀们，用打气筒打气加压，使表压 稍大于0.1MPA 注：1、每当读取压力时，用指尖轻弹表盘并待指 针停止摆动后再读数。 2、0.1MPA压力线为仪器的初始压力线，0.1MPA 为仪器的初始压力。 
7、按下阀门杆2-3次，用木棰轻敲量钵的四周， 使压力均匀分布于试样各处，再次按下阀门杆， 待压力表指针稳定后，测得压力表度数，并根据 仪器标定的含气量与压力表读数关系曲线，得到 所测混凝土拌和物样品的仪器测定含气量A值。 测试完毕后，
1、打开出气阀，从量钵中防气。如须对同一试样 重复测定含气量时，则重复上述5-7步骤。
2、打开小龙头，送开夹子，取下钵盖。
3、倒掉量钵中的混凝土拌和物试样，清洗钵盖和 量钵的内表面。
4、含气量测定仪如不边续使用。需打开微调阀放 气，使气室压力与大气一致。 注：在操作过程中，如气室压通过微调阀放尽， 而量钵内还有压力时，绝对不能按下阀门杆，否 则会把水吸入气室，使以后的测试产生误差。 
四、混凝土含气量测定仪混凝土拌和物的测定
1、在进行混凝土拌和物含气量测定之前，首先应 测出骨料的含气量值，其测定方法按下步骤进行 。
1 按下计算出每 个试样中的粗、细骨料重量。 式中：WG、WS-分别为每个试样中的粗、细骨料 重量（KG）       V-含气量测定仪量钵容积（升）     Gg、Cs-分别为每立方米混凝土中的粗、细 骨料用量（kg） 
2、量钵中先盛三分只一高度的水，把称好的粗、 细骨料拌匀，慢慢倒入量钵，加入试样时，应尽 量少带入空气，水面每升高20-30mm时，就应轻 轻插捣10次，并稍予搅动，随时轻击量钵，以排 除空气。加料过程中始终使水面操持高出料的顶 面，骨料全加入后，再浸泡五分钟，并轻敲量钵 体壁，排除气泡，然后除去水面泡沫，加水至满 。 
3、擦净量钵和钵盖边缘，将O形橡胶密封圈 （230×8.6）放于钵盖边缘的凹槽内，盖上钵盖 ，用夹子夹紧，使之气密良好，并用水平仪检查 水平。   其余步骤按混凝土拌和物含气量测定的有关规 定，测得级集料含气量 C。  
五、混凝土含气量测定仪试验结果计算
含气量按下式计算： A=A1-C 其中：A-混凝土拌和物量（%）       A1-仪器测定含气量（%）       C-集料含气量（%） 以两次测值的平均值作为试验结果。如两次含气 量测值相差0.2%以上时，须找出原因重做试验。
六、混凝土含气量测定仪仪器含气时的标定 每台仪器出厂前都精确标定过，并备有标定结果 ，但不时地再标定，以保证混凝土拌和物含气量 测值的准确，也是可行的。标定包括以下3步：
1、量钵容积的标定 a、准备一块平整的玻璃板，将它和空的量钵一起 称量W2（精确至0.05kg）; b、在容器中加满水，并用玻璃板沿上缘滑过，不 时用注水器加水，使量钵内盛满水而玻璃板下无 气泡，将盛满水的量钵与玻璃板一起称中，得重 量W1（精确至0.05kg）则量钵的体积V： W=W1-W2（W、W1、W2-kg） V=W1-W2（W、W1、W2-kg） V=W/r （V-L） r- 标定时温度下水的比重（r-kg/L） 
2、含气量0%的标定。 a、量钵内加满水，并把标定管2接在钵盖下面的 小龙头的端部。 b、打开小龙头，把钵盖轻放在量钵上，用夹子夹 紧，用水平仪检查仪器水平， C、送开出气阀，用注水器从小龙头处加水直至出 气阀出水口冒水为止，然后关闭小龙头和出气阀 。 注：钵盖下的空间，必须用水完全充满，否则读 值将不能反应正确的含气量值。 d、用打气筒打气加压，使表压稍过0.1MPA，停5 秒钟后，用微调阀调压，使表压准确的停在 0.1MPA上，轻敲表盘，表压仍为0.1MPA，然后按 下阀门杆2-3次，使气室压力与量钵压力平衡， 读压力表数值相当于含气量0% 3、含气量1%-10%刻度的标定 仪器含气量0%标定后，将标定管1接在钵盖小龙 头上端，通过标定管1从量钵中把水吸到量筒中。
具体操作方法如下： a、按下阀门杆，慢慢打开小龙头，量钵中的水就 通过标定管1流到量筒中，若水流不畅，先关上小 龙头。 b、打开出气阀，使量钵内压力与大气压平衡，再 关上出气阀，用打气筒加压，使表压稍过0.1MPA ，停5秒钟。 C、用微调阀调压，使表压准确的停在0.1MPA上 ，停5秒钟，按下阀门杆2-3次，待指针稳定后， 此时读得的压力值相当于含气量1%，同样方法测 得2%、3%、4%、......10%的压力表读值。 d、严格按标定顺序标定2次，所得的0%、 1%....10%的含气量点的压力表读数，相对应的 二个读数，取它们的算术平均值。以压力平均值 为横坐标，含气量值为纵坐标，绘制含气量与压 力值之间的关系应符合玻仪尔定律 （p1v1=p2v2）.如发现显著偏离，则应寻找原因 ，重新标定。
主要技术指标
  　　　1、容积：7升 
2、含气量量程：≤10% 
3、粗骨料的最大粒径：≤40毫米 
4、最小读数：0.1%
5、设计最高压力：4MPa
6、最高工作压力：0.4MPa
7、气密性试验压力：0.4MPa
8、重量：11KG
注意事项
1.　使用混凝土含气量测定仪时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 　　2.　初次使用混凝土含气量测定仪人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。 　　3.　实验时使用的混凝土含气量测定仪，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等